日本建築学会大会学術講演梗概集	 （関東）	 2015 年	 9	 月	 1545

木造住宅の耐久性向上に関わる建築外皮の構造・仕様とその評価に関する研究
長期間経年した勾配屋根暴露試験体の解体調査報告

木造住宅
勾配屋根屋外暴露実験
耐久性

正会員
同
同
同

解体調査
劣化

1.はじめに木造住宅の耐久性は，躯体部分の耐久性とその躯体を○牧田 均*1
石川 廣三*3
佐々木基登*5
鈴木 崇裕*1

同
同
同

楡木
宮村江原

堯*2
雅史*4
正也*6

プレスセメント瓦(N13)は曲げ破壊荷重試験結果が規格の約 60%に低下しており，劣化が進行している．

保護する外装部分の耐久性によって決まる．したがってこれらの屋根葺き材は施工当時の品質設計で製造され耐久性向上のためには，躯体の耐久性を高めることに加ており，現在の部材構成と異なるため，現在の耐久性にえ，屋根や外壁などの外装部分を長期にわたり健全に保当てはめることはできない．っておく必要がある．
本研究では，屋根の経年変化に関する知見を収集する

4.3 下葺き材
下葺き材は，ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ(以下，フェルトと表記)17kg とために，独立行政法人建築研究所ばくろ試験場に長期間判断できるものが 7 体に使用されていた．また，ｱｽﾌｧﾙﾄﾙ暴露した勾配屋根試験体の解体調査について報告する．

ｰﾌｨﾝｸﾞ 940 が 1 体(N6)，フェルト 430 が 3 体(N5,10,S8)あ2.ばくろ試験場
所在地 茨城県つくば市立原 1った．サンプルが入手できなかったものが 1 体(N4)あった．

3.暴露試験体
屋根形状および試験体数：片流れ屋根 12 体

えられる．

文献 1)より，当時はこれらが標準的に使用されていたと考サンプルの分析結果では，フェルト 17 ㎏は基準となる

各試験体概要を表 1 に示す．

規格は無いが，フェルト 430 の引張強度 JIS 規格(長手;40，暴露期間幅;20N/cm)と比較すると，5 体は規格を上回っていた．

推定 38 年以上（注）フェルト 17 ㎏の屋根材撤去時の外観は、軒先部や屋根4.観察結果および考察
それぞれサンプルを採取し分析した．

葺き材の継目および屋根葺き材の消失部など，外部より

4.1 解体前の外観所見
金属系のうち，塗装溶融亜鉛メッキ鋼板(N1,4,5,6,7)は 1

水の作用を受けやすい部位は，波を打つような変形(以下，体(N4)を除き表面全体に赤さびが見られ，そのうち貫通穴あった．

波うちと表す)が見られるほか，材料が裂けている状況でに至ったものは 1 体(N1)であった．北面に瓦棒葺きの試験

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940(N6)は引張強度の JIS 規格を上回って体が勾配違いで 3 体(N1,5,7)あるが，勾配と貫通穴に至っいた．屋根材撤去時の外観は，波うちが見られたが裂けた劣化の因果関係は不明である．

た箇所は無かった．

アルミニウム合金板(N2,8,S10)は，方角および勾配違い

フェルト 430 は 3 体中 1 体(N5)が引張強度の JIS 規格をの試験体があるが，表裏面とも外見は健全であり，明確下回っていた．試験体 N5 は水の浸入があった軒先部で，な差はなかった．

波うちや材料の裂けが認められた．

J 型瓦(N12)については，一部が消失しており，そこから瓦裏面にたやすく浸水する状況であった．また，材料

4.4 下地材
野地板は，13 試験体中 11 体に合板が使用されていた．の一部に割れ・欠けが見られる．

その他はﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ(N1)，杉製材(N12)が 1 体づつであ

プレスセメント瓦(N13)は，一部に割れが見られる．また，表面の塗装が消失している．

った．
軒先付近の劣化が著しい試験体が 8 体(N1,2,4,5,7,8,13

アスファルトシングル(N10,S8)は，表面砂の剥落，ひび割れが見られる．

,S10)で，金属系屋根葺き材で顕著であった．
特に，瓦棒葺きは軒先付近の心木直下の下地が劣化し4.2 屋根葺き材
塗装溶融亜鉛メッキ鋼板のうち折板葺き材(N4)と金属ﾌﾟている．心木自体も軒先部が著しく劣化し，一部消失しﾚｽ瓦(N6)は，表面側の塗膜の消失や赤さび部でのメッキのとから，桟鼻付近から雨水が浸入して劣化に至ったもの

消失が見られるものの，鋼材の減耗は見られなかった．と考えられる．

ただし，瓦棒(N7)では，表裏面の塗膜およびメッキの消失，鋼材の減耗が認められた．ているものがあることや，心木下部に下葺き材が無いこ

また，ケラバから水が浸入しているものが 2 体(N4,8)，
隣り合う試験体の取合い部分から水が浸入しているもの

J 型瓦(N12)は，寸法形状より JIS 規格品でないと考えらが 4 体(N10,13,S8)で見られた．

れる．
Research on construction method and performance evaluation of external envelopeof timber-framed houses for improving the durability of the buildings.
Report on disassembling examination of long-term exposed pitched roof specimens.

― 1089 ―MAKITA Hitoshi , NIREKI Takashi
ISHIKAWA Hirozo , MIYAMURA Masashi
SASAKI Motonori , EBARA Masaya
SUZUKI Takahiro

4.5 留め付け用部材
屋根葺き材の留め付けに使用された部材のうち，鉄釘5.まとめどの屋根葺き材も外見上形状は維持していたが，撤去は錆びが著しく，減耗しているものもあり，撤去の際折に伴い内部を確認すると雨水の浸入により下地が腐朽にれるものが多く見られた．アルミ釘は釘頭が取れる状況至っているものが多かった．雨水の浸入は葺材の破損，であった．ステンレス釘，溶融亜鉛メッキ鉄釘は健全で脱落箇所の他，軒先部，ケラバ部，隣接試験体の取り合あった．

い部からが多く，屋根構法にも防水上問題があると思わ

4.6 断熱材
金属ﾌﾟﾚｽ瓦葺き(N6)にビーズ法ポリスチレンフォームがれる．この調査結果を今後の納まりの工夫や，部材選定使用されていたが，製造当時の JIS 規格値を満たしている

本試験を行うにあたり，ご協力を頂いた独立行政法人

ことから，劣化が起きていないと判断できる．に生かしたい．
建築研究所ならびに各団体様に深く感謝申し上げます．

表 1 各試験体概要
試験体番号※1
勾配
寸法(流れ×幅)
屋根葺き材

N1N210°2680×2360mm
心木無瓦棒
塗装溶融亜鉛
ﾒｯｷ鋼板

N49°
2°
2680×2360mm 2600×2350mm
心木有瓦棒
折板屋根構成材
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板
塗装溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

N56°2660×2390mm
心木有瓦棒
塗装溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

N612°
2650×2320mm
金属ﾌﾟﾚｽ瓦
塗装溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

N712°
2650×2320mm
心木有瓦棒
塗装溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

下葺き材※2ﾌｪﾙﾄ 17kg

ﾌｪﾙﾄ 17kg

ｻﾝﾌﾟﾙなしﾌｪﾙﾄ 430

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940

ﾌｪﾙﾄ 17kg

引張強度※3下地材

T48,Y27 N/cm
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

T29,Y21 N/cm
合板 12mm

合板 12mm

T28,Y27 N/cm
合板 12mm

T62,Y44 N/cm
合板 12mm

T45,Y29 N/cm
合板 12mm

16.25 mm

試験体番号※1
勾配
寸法(流れ×幅)
屋根葺き材

N815°
2693×2327mm
心木有瓦棒
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板

N1015°
2670×1200mm
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ

N1215°
2960×2320mm
J 型瓦

N13S815°15°2770×2190mm 2670×1200mm
ﾌﾟﾚｽｾﾒﾝﾄ瓦
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ

S1015°
2656×2321mm
心木有瓦棒
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板

下葺き材※2ﾌｪﾙﾄ 17kg

ﾌｪﾙﾄ 430

ﾌｪﾙﾄ 17kg

ﾌｪﾙﾄ 17kg

ﾌｪﾙﾄ 430

ﾌｪﾙﾄ 17kg

引張強度※3
下地材

T49,Y35 N/cm
合板 12mm

T55,Y34 N/cm
合板 12mm

T39,Y28 N/cm
杉製材 15mm

T45,Y33 N/cm
合板 12mm

T49,Y30 N/cm
合板 12mm

T43,Y32 N/cm
合板 12mm※1※2※3N；暴露方角が北 ，S；暴露方角が南，数字が連番になっていないが，調査時に撤去されていたため空番号とした．
ﾌｪﾙﾄ 17kg：ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 17kg ，ﾌｪﾙﾄ 430：ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ 430，ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940：ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940
引張強度 T；長手方向 ，Y；幅方向（注）試験体管理記録が無く，正確に期間を特定できないが，昭和 51 年の研究報告である参考文献 1）に，当該暴露試験場部材暴露エリアの傾斜架台に暴露中と記されている試験体と屋根葺き材の種類が一致し，その後の補修，更新の記録もないことから，少なくとも 38 年経過したものと推測される．
参考文献 1) 楡木堯他 耐久性試験方法に関する研究（第 16 報）各種材料・部材の屋外ばくろ試験ならびに評価方法 昭和 51 年度日本建築学会関東支部研究報告集*1(一社)日本防水材料連合会，*2 ベターリビングつくば建築試験研究センター 工博,*3 東海大学 名誉教授 工博，*4 国土技術政策総合研究所，*5 全国陶器瓦工業組合連合会，*6 全日本瓦工事業連盟*1 JapanWaterproofing Materials Association*2Center for Better Living, Tsukuba Building Research & Testing Laboratory,Dr. Eng.
*3 Professor Emeritus, TOKAI University, Dr. Eng.
*4 National Institute for Land and Infrastructure Management*5 Association of Ceramic Tile Industrial Guilds Society of The Whole Country*6 All Japan,Roofing Contractors Assocication― 1090 ―